外壁モルタル仕上げの改修マニュアル― 木造住宅編 ―平成１８年１０月

日本建築仕上材工業会

編集

ＮＰＯ法人湿式仕上技術センター

1

監修

序
建 築 ス ト ッ ク の 増 加 に 伴 い 、 昭 和 50 年 代 よ り 建 築 物 の 耐 久 性 や 維 持 保 全 に 関 す る 研 究 が推進され、改修に係わる技術が体系化されてきました。
中 で も 、 外 装 仕 上 げ に 関 し て は 、 昭 和 55 年 度 か ら 5 箇 年 に 亘 っ て 実 施 さ れ た 建 設 省 総 合
技 術 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト 「 建 築 物 の 耐 久 性 向 上 技 術 の 開 発 」 お よ び 昭 和 61 年 度 か ら 3 箇 年 に亘って実施された建設省官民連帯共同研究「外装材の補修・改修技術の開発」等により、建設省（現、国土交通省）においては、①建築物修繕措置判定手法、②建築改修設計基準及び同 解 説 、 ③ 公 共 建 築 改 修 工 事 標 準 仕 様 書 (建 築 工 事 編 )、 ④ 建 築 保 全 業 務 共 通 仕 様 書 、 ⑤ 建 築改修工事監理指針、⑥建築保全業務積算基準などが整備され、建築物の点検、調査・診断、
改修設計、改修工事仕様、改修工事監理、積算に関する一連の技術が体系化されました。
し か し 、こ れ ら の 中 で 外 壁 の モ ル タ ル 仕 上 げ に つ い て は 、適 用 が コ ン ク リ ー ト 下 地 で あ り 、
木造住宅の仕上げについては対象とされていません。
一 方 、 (財 )住 宅 リ フ ォ ー ム ・ 紛 争 処 理 支 援 セ ン タ ー で は 、 「 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関
す る 法 律 」 (品 確 法 )に 基 づ き 、 建 設 住 宅 性 能 評 価 書 が 交 付 さ れ た 新 築 住 宅 に 係 る 紛 争 処 理 支援の一環として、不具合の原因調査や補修方法などが例示された技術資料を各地域の指定紛争処理機関に対し提供されていますが、木造モルタル仕上げ外壁の改修方法については、前述 の コ ン ク リ ー ト 下 地 セ メ ン ト モ ル タ ル 仕 上 げ の 改 修 方 法 を 引 用 し た 内 容 で 、 し か も 約 20年前から普及してきた既調合の軽量セメントモルタルについては、触れられていません。
このような背景から、軽量セメントモルタルの製造業者団体である日本建築仕上材工業会
で は 、今 後 の 建 築 ス ト ッ ク へ の 対 応 を 勘 案 し 、NPO 法 人 湿 式 仕 上 技 術 セ ン タ ー の 協 力 を 得 て 、
既存の木造住宅外壁におけるセメントモルタル仕上げおよび軽量セメントモルタル仕上げの双 方 に 適 用 で き る 改 修 マ ニ ュ ア ル (案 )を 自 主 的 に 作 成 し 、そ の 査 読 を 平 成 16 年 4 月 に 日 本 建
築仕上学会へ委託しました。
これを受け、日本建築仕上学会では学術委員会の下に「外壁の補修・改修マニュアル策定
委 員 会 」 （ 委 員 長 ： 近 藤 照 夫 、 も の つ く り 大 学 教 授 ） が 設 置 さ れ 、 平 成 17 年 5 月 に 本 マ ニ
ュアルへの提言が行われました。
本マニュアルは、木造住宅における外壁モルタル仕上げの劣化調査・診断および改修工法
について、モルタルや建築用仕上塗材の製造業者および左官工事、塗装工事、吹付け工事に係る施工業者向けにまとめたものですが、住宅の所有者、管理者、設計者、建築士、木造建築士等の関係各位におかれましても有益な資料としてご活用いただけるよう期待するものであります。
平 成 18 年 10 月
日本建築仕上材工業会
会長

2

常山

洋

外壁モルタル仕上げの改修マニュアル― 木造住宅編 ―目

１ ．総 則次････････････････････････････････････････････････････････････････････

1.1

目的

1.2

適用範囲

1.3

用語

･････････････････････････････････････････････････････････････････

1
1･････････････････････････････････････････････････････････････

3･････････････････････････････････････････････････････････････････

7････････････････････････････････････････････････

9･･･････････････････････････････････････････････････

9

２ ．モ ル タ ル 仕 上 げ の 劣 化 現 象
2.1

仕上塗材の劣化現象

2.2

モルタル部分の劣化現象･･･････････････････････････････････････････････

３ ．モ ル タ ル 仕 上 げ の 劣 化 調 査・診 断

9･･････････････････････････････････････････

10

3.1

一般事項

･････････････････････････････････････････････････････････････

10

3.2

事前調査

･････････････････････････････････････････････････････････････

12

3.2.1

調査項目および方法

3.2.2

調査結果の判定

3.3

詳細調査････････････････････････････････････････････････

12････････････････････････････････････････････････････

13･････････････････････････････････････････････････････････････

17

3.3.1

調査項目および方法････････････････････････････････････････････････

17

3.3.2

調査結果の判定････････････････････････････････････････････････････

19

４ ．モ ル タ ル 仕 上 げ の 改 修 工 法････････････････････････････････････････････････

4.1

モルタル仕上げの改修工法の選定

4.2

21

･･･････････････････････････････････････

21

仕上塗材塗替え工法･･･････････････････････････････････････････････････

22

4.3

ひび割れ改修工法･････････････････････････････････････････････････････

29

4.4

部分塗り改修工法･････････････････････････････････････････････････････

33

4.5

全面塗り改修工法･････････････････････････････････････････････････････

39

3

外壁モルタル仕上げの改修マニュアル

1.

総

則

1.1

目

的

― 木造住宅編 ―本マニュアルは、既存の木造建築物のうち、主として住宅における外壁モルタル仕上
げの劣化調査・診断方法および改修方法に係る技術的な事項を示すことによって、外壁の性能・機能を初期のレベルで確保し、建物の的確な保全に資することを目的とする。
また、本マニュアルは、モルタルや建築用仕上塗材（以下、仕上塗材という。）の製造業者および左官工事、塗装工事、吹付け工事に係る施工業者等が、外壁モルタル仕上
げの劣化調査・診断ならびに改修に係る場合に活用することを目的とする。
(1) 木 造 の 建 築 物 に は 、 用 途 に よ り 学 校 、 官 庁 、 住 宅 、 事 務 所 、 病 院 、 店 舗 、 工 場 等 が あ る
が、本マニュアルではモルタル塗りが比較的多く使用されている住宅の外壁を主な対象としている。ただし、柱、軒裏、門などの外壁以外の部位であっても、外壁と同様なモルタ
ル仕上げが行われている部位や、その他の用途の木造建築物であっても、外壁等がモルタ
ル仕上げであれば本マニュアルを活用できる。
(2) 本 マ ニ ュ ア ル は 、 木 造 住 宅 外 壁 に お け る モ ル タ ル 仕 上 げ 部 分 の 劣 化 調 査 ・ 診 断 お よ び 改
修を目的としており、増築、改築、バリアフリー、耐震補強、構造耐力の改善、省エネ・断熱等の機能改善に係る調査・診断および補修・改修は対象としていない。
な お 、 (社 )日 本 建 築 学 会 「 建 築 物 の 耐 久 計 画 に 関 す る 考 え 方 」 (1988 年 )に よ れ ば 、 木 造
住宅外壁の目標耐用年数は、住宅の目標耐用年数と同等とみなされており、住宅の使用期間内にモルタル仕上げ部分を除去して再施工するような更新は想定されていない。
しかし、モルタル層の表面には建築用仕上塗材（以下、仕上塗材という。）などの仕上材が施されており、その耐用年数は住宅や外壁の耐用年数に比べると比較的短いため、一般的には適切な時期に改修（塗替え）が行われる。
したがって、本マニュアルはどちらかと言えば、仕上塗材の塗替えに主眼を置いているが、外壁の機能や性能を確保するには、モルタル部分や下地材の劣化に伴なう改修が必要となる場合もあるので、これらも踏まえた劣化調査・診断方法および改修方法を示した内容としている。
(3) (財 )経 済 調 査 会「 セ メ ン ト モ ル タ ル 仕 上 げ 外 壁 の 補 修・改 修 技 術 」(1992 年 )に よ れ ば 、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁にセメントモルタルが施されている場
合 の 保 全 は 、 そ の 行 為 に よ っ て 解 説 図 1.1.1 の よ う に 分 類 さ れ て い る が 、 本 マ ニ ュ ア ル ではこのうち保守、補修（修繕）および改修を目的としており、清掃、点検、更新および模様替えについては対象としていない。
つまり、本マニュアルの主な活用者をモルタルや仕上塗材の製造業者および施工業者と想定しているため、住宅の所有者や管理者が行う点検・清掃および模様替えについては触4

れていない。換言すれば、日常点検や定期点検等によって、材料製造業者または施工業者に改修を前提としたもっと詳細な劣化調査・診断が依頼された場合に活用するマニュアルとも言える。
ただし、日常修繕や経常修繕による保守については、その点検や部分的な補修方法について、本マニュアルに準じることができるため、対象の範囲としている。
(4) 本 マ ニ ュ ア ル の 原 案 は 、 モ ル タ ル や 仕 上 塗 材 の 製 造 業 者 団 体 が 、 施 工 業 者 の 協 力 を 得 て作成したことから、その活用者を主として材料製造業者および施工業者としている。
しかし、編集にあたっては原案を作成した日本建築仕上材工業会が、日本建築仕上学会に研究を委託し、学会内に設置された「外壁の補修・改修マニュアル策定委員会」で検討されたことから、住宅の所有者、管理者、設計者、建築士、木造建築士等の関係者にとっても有益な参考資料として活用されることを期待している。
清

掃

点

検

保

守

補
（修

修
繕）

更

新

改

修

外壁の水洗い、清掃等
日常点検
定期点検
臨時点検

点検結果によって保守・補
修に移行

維持保全

保

全

日 常 修 繕 、経 常 修 繕 が 該 当 。点 検 結 果 に よ る もの で セ メ ン ト モ ル タ ル 部 分 等 に 対 す る 局 所・部
分的な軽微な不具合、応急的な対策

部分補修（修繕）
大規模補修（修繕）
劣 化 し た 外 壁 仕 上 げ パ ネ ル 、開 口 部 材 な ど を 新しいものに交換
部分改修
大規模改修

改良保全
模様替え

既存仕上げを別な仕上げ工法で改装（ 例：セ メ ン ト モ ル タ ル 仕 上 げ を パ ネ ル 仕 上 げ
外壁材で改装）
が本マニュアルで対象としているもの

解 説 図 1.1.1

セメントモルタル仕上げ外壁の保全の分類

5

1.2

適用範囲

本マニュアルでの外壁モルタル仕上げは、その下地が軸組構法、枠組壁工法、木質系組立構造によるもので、その外壁面にセメントモルタルまたは軽量セメントモルタルが施 さ れ 、さ ら に そ の 表 面 が JIS A 6909（ 建 築 用 仕 上 塗 材 ）に 規 定 さ れ る 仕 上 塗 材 等 で 仕上げられている木造住宅とし、モルタル部分および仕上塗材部分の劣化を調査・診断な
らびに改修する場合に適用する。
なお、モルタル部分には、副構成材料である鋼製金網、防水紙、力骨鉄線およびステープルを含むものとする。
ただし、地震による住宅の倒壊等に関する耐震診断や耐震補強、外壁を構成する柱、は り 、 筋 か い な ど の 軸 組 ・ 枠 組 等 お よ び 構 造 用 合 板 、 木 摺 (小 幅 板 )、 ノ ン ラ ス パ ネ ル 、
ラ ス シ ー ト な ど の 下 地 材 等 の 劣 化 調 査・診 断 な ら び に 改 修 、交 換 に つ い て は 適 用 し な い 。
(1) 外 壁 へ の モ ル タ ル 仕 上 げ は 、 木 造 ば か り で な く 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 や 鉄 骨 造 の 建 築 物 にも用いられている。
このうち、鉄筋コンクリート造建築物のモルタル仕上げ外壁を対象とした劣化調査・診断 や 補 修 ・ 改 修 技 術 に つ い て は 、 昭 和 55 年 ～ 59 年 度 に 実 施 さ れ た 建 設 省 総 合 技 術 開 発 プ
ロ ジ ェ ク ト 「 建 築 物 の 耐 久 性 向 上 技 術 の 開 発 」 や 、 昭 和 61 年 度 か ら 3 箇 年 に 亘 っ て 行 わ
れた建設省官民連帯共同研究「外装材の補修・改修技術の開発」等の成果も踏まえ、国土
交通省をはじめとする官公庁等では既に点検、調査・診断、改修設計、改修工事仕様、改修工事監理、積算等に係る一連の技術が体系的に標準化されている。
ま た 、 (社 )日 本 建 築 学 会 等 の 学 会 に お い て も 、 調 査 ・ 診 断 や 補 修 ・ 改 修 技 術 に 係 る 図 書が出版されているので、参考にすると良い。主な出版物を以下の①～③に示す。
① 国土交通省関連ⅰ ) 外 装 仕 上 げ の 耐 久 性 向 上 技 術 ， 技 報 堂 出 版 ， 1987 年 ．
ⅱ ) セ メ ン ト モ ル タ ル 仕 上 げ 外 壁 の 補 修 ・ 改 修 技 術 ， (財 )経 済 調 査 会 ， 1992 年 ．
ⅲ ) 建 築 物 修 繕 措 置 判 定 手 法 ， (財 )経 済 調 査 会 ， 1993 年 ．
ⅳ ) 建 築 改 修 設 計 基 準 及 び 同 解 説 ， (財 )建 築 保 全 セ ン タ ー ， 1999 年 ．
ⅴ ) 公 共 建 築 改 修 工 事 標 準 仕 様 書 (建 築 工 事 編 )， (財 )建 築 保 全 セ ン タ ー ， 2004 年 ．
ⅵ ) 建 築 保 全 業 務 共 通 仕 様 書 ， (財 )経 済 調 査 会 ・ (財 )建 築 保 全 セ ン タ ー ， 2003 年 ．
ⅶ ) 建 築 改 修 工 事 監 理 指 針 ， (財 )建 築 保 全 セ ン タ ー ， 2005 年 ．
② (社 )日 本 建 築 学 会 関 連ⅰ ) 建 築 物 の 耐 久 計 画 に 関 す る 考 え 方 ， 1988 年 ．
ⅱ ) 建 築 物 の 調 査 ・ 劣 化 診 断 ・ 修 繕 の 考 え 方 (案 )・ 同 解 説 ， 1993 年 ．
ⅲ ) 外 壁 改 修 工 事 の 基 本 的 な 考 え 方 (湿 式 編 )， 1994 年 ．
ⅳ ) 建 築 物 の 改 修 の 考 え 方 ・ 同 解 説 ， 2002 年 ．
ⅴ ) 建 築 物 ・ 部 材 ・ 材 料 の 耐 久 設 計 手 法 ・ 同 解 説 ， 2003 年 ．

6

③ 日本建築仕上学会関連ⅰ ) 外 壁 剥 落 防 止 の た め の 設 計 ・ 施 工 指 針 ・ 同 解 説 ， 1994 年 ．
ⅱ ) 外 壁 仕 上 げ の 損 傷 事 例 原 因 と 対 策 ， 1996 年 ．
一方、鉄骨造の建築物については、骨組や下地材に関する劣化調査・診断方法および改修方法が木造住宅の場合と異なるが、モルタル部分や仕上塗材部分の劣化調査・診断および改修については、本マニュアルに準ずることができる。
なお、モルタル部分については、副構成材料である鋼製金網、防水紙、力骨鉄線、ステープルを含むものとしている。
ス テ ー プ ル の 用 語 に つ い て は 1.3 に よ る が 、 一 般 に 鋼 製 金 網 を 留 め 付 け る と き に 使 用 するものをステープル、防水紙の留め付けに用いるものをタッカー釘やタッカー針などと称す る 場 合 も あ る が 、JIS A 5556（ 工 業 用 ス テ ー プ ル ）に 準 じ 、本 マ ニ ュ ア ル で は こ れ ら を総称してステープルとしている。
また、タッカーはステープルを打ち付ける器具のことである。
(2) 本 マ ニ ュ ア ル で は 、 木 造 住 宅 の 中 で も 外 壁 に モ ル タ ル 仕 上 げ が 行 わ れ る 軸 組 構 法 、 枠 組
壁工法および木質系組立構造の住宅を対象としており、伝統的な木造住宅、丸太積の住宅などは対象としていない。
ただし、鉄筋コンクリート造や鉄骨造と木造（軸組構法、枠組壁工法および木質系組立構造）を組み合せた混構造の住宅には活用できる。
(3) 本 マ ニ ュ ア ル に お け る 外 壁 モ ル タ ル 仕 上 げ の モ ル タ ル と し て は 、 セ メ ン ト モ ル タ ル お よび 軽 量 セ メ ン ト モ ル タ ル を 、ま た モ ル タ ル 表 層 の 仕 上 材 と し て は JIS A 6909（ 建 築 用 仕 上塗材）に規定される仕上塗材を対象としており、れんが、陶磁器質タイル、パネル等の乾式工法による仕上材は対象としていない。
な お 、JIS A 6909 に よ る 仕 上 塗 材 は 既 調 合 製 品 に 限 ら れ て い る が 、現 場 で 骨 材 等 を 混 合し て 使 用 す る 仕 上 塗 材 や 、JIS A 6021（ 建 築 用 塗 膜 防 水 材 ）に 規 定 さ れ る 外 壁 用 の 塗 膜 防
水 材 、 あ る い は 日 本 住 宅 公 団 （ 現 、 (独 )都 市 再 生 機 構 ） と 仕 上 塗 材 製 造 業 者 が 共 同 で 開 発したマスチック塗材なども、本マニュアルでは同様な仕上塗材として扱っている。
(4) 本 マ ニ ュ ア ル で は 、 住 宅 の 構 造 耐 力 に 関 す る 耐 震 診 断 や 耐 震 補 強 、 外 壁 を 構 成 す る 柱 、は り 、 筋 か い な ど の 軸 組 ・ 枠 組 等 お よ び 構 造 用 合 板 、 繊 維 板 (シ ー ジ ン グ ボ ー ド 等 )、 複 層
板 (火 山 性 ガ ラ ス 質 複 層 板 等 )、木 摺 (小 幅 板 )、ノ ン ラ ス パ ネ ル 、ラ ス シ ー ト な ど の 下 地 材 等の劣化調査・診断ならびに改修、交換については対象としていない。
したがって、改修工事の実施段階で、このような不具合が確認され設計変更の必要性が生じた場合においても、本マニュアルでは対象としていないので、不測の事態や疑義への対策については、発注者と受注者が協議決定することを工事契約書等で明確にしておいた方が良い。
耐 震 診 断 や 耐 震 補 強 に つ い て は 、国 土 交 通 省 住 宅 局 監 修 に よ る (財 )日 本 建 築 防 災 協 会「 木造 住 宅 の 耐 震 診 断 と 補 強 方 法 」(2004 年 )が 参 考 と な る 。例 え ば 、資 料 中 の「 誰 で も で き る
わが家の耐震診断」は、居住者が耐震性能の理解や耐震知識の習得を進め、耐震性の向上を図るための耐震改修に向けて、より専門的な診断へ繋げられるように問診表も含め作成
7

さ れ て い る 。 そ の 問 診 表 の 概 要 を 解 説 表 1.2.1 に 示 す 。
ま た 、 昭 和 56 年 以 前 に 建 築 さ れ た 旧 耐 震 基 準 に よ る 建 築 物 の う ち 、 耐 震 診 断 が 必 要 と
推 定 さ れ て い る 住 宅 は 約 1,200 万 棟 と 言 わ れ て い る こ と か ら 、 耐 震 診 断 ・ 耐 震 改 修 促 進 のた め に 関 係 各 団 体 が 行 政 と 連 携 を 図 っ て い る 組 織「 全 国 ネ ッ ト ワ ー ク 委 員 会 」が あ る の で 、専門的な判断を要する場合は、この組織に参加している建築士等の団体などに相談すると
良 い 。 （ http://www.kenchiku-bosai.or.jp/Jimukyoku/NetWork/NetWork.htm） 参 照 。
なお、耐震診断の目的は地震時における住宅の倒壊など構造耐力に係るものであり、例
え専門家に調査・診断を依頼しても、地震時に外壁のモルタルが剥落するかなどの調査・診断は一般的に行われないし、補修・補強方法も含めその手法は確立していない。したがって、本マニュアルにおいては構造耐力に係る軸組・枠組等や下地材等の調査・診断および改修は対象外としており、今後の課題と考えている。
た だ し 、 基 本 的 に は (社 )日 本 建 築 学 会 の 「 建 築 工 事 標 準 仕 様 書 ・ 同 解 説 JASS 15 左 官
工 事 」や 住 宅 金 融 公 庫 の「 木 造 住 宅 工 事 共 通 仕 様 書 」・「 枠 組 壁 工 法 住 宅 工 事 共 通 仕 様 書 」に準じて工事が行われている住宅については、地震時におけるモルタル壁の剥落の危険性は極めて少ないものと認識されている。換言すれば過去の大きな地震における調査結果や
実 験 的 な 検 証 を 踏 ま え て 、工 事 仕 様 書 が 改 定 さ れ て き て い る の で 、本 マ ニ ュ ア ル で は 軸 組・枠組等や下地材等の調査・診断および改修については、構造にくわしい建築士、木造建築士、設計者等の専門家に委ねることとしている。

8

解 説 表 1.2.1「誰でもできるわが家の耐震診断」問診表の概要

問診項目
建てたのはいつ頃ですか
いままでに大きな災害に見舞われたことはありますか

増築について傷み具合や補修・改 修 に つ いて
建物の平面はどのような形ですか
大きな吹き抜けがありますか
1 階と 2 階の壁面が一致しますか
壁の配置はバランスがとれていますか
屋根葺材と壁の多さはどのような基
礎ですか

回答項目

評点

1981 年 6 月 以 降
1981 年 5 月 以 前
よく分からない
大きな災害に見舞われたことがない
床下浸水・床上浸水・火災・車の突入事故・大地震・崖上
隣地の崩落などの災害に遭遇した
よく分からない
増築していない。または建築確認など必要な手続きをして増築を行った
必要な手続きを省略して増築し、または増築を 2 回以上繰り返している。増築時、壁や柱を一部撤去するなどした
よく分からない
傷んだところは無い。または、傷んだところはその都度補修している。健全であると思う
老朽化している。腐ったり白蟻の被害など不都合が発生している
よく分からない
どちらかというと長方形に近い平面
どちらかというとＬの字・Ｔの字など複雑な平面

１
０
０
１

よく分からない
一 辺 が 4ｍ 以 上 の 大 き な 吹 き 抜 け は な い

０１

一 辺 が 4ｍ 以 上 の 大 き な 吹 き 抜 け が あ る

０

よく分からない０2 階 外 壁 の 直 下 に 1 階 の 内 壁 ま た は 外 壁 が あ る 。ま た は 平 屋建である
2 階外壁の直下に 1 階の内壁または外壁がない
よく分からない
1 階外壁の東西南北どの面にも壁がある
1 階外壁の東西南北各面の内、壁が全くない面がある
よく分からない
瓦 な ど 比 較 的 重 い 屋 根 葺 材 で あ る が 、1 階 に 壁 が 多 い 。ま たは、スレート・鉄板葺・銅板葺など比較的軽い葺材である
和瓦・洋瓦など比較的重い屋根葺材で、１階に壁が少ない

０
０
１
０
０
１
０
０
１
０

１
０
０
１
０
０
１
０

よく分からない
鉄 筋 コ ン ク リ ー ト の 布 (ぬ の )基 礎 ま た は ベ タ 基 礎 ・ 杭 基 礎

０１

その他の基礎
よく分からない０
０

結果の判定（評点の合計）
10 点 ： ひ と ま ず 安 心 で す が 、 念 の た め 専 門 家 に 診 て も ら い ま し ょ う
8～ 9 点 ： 専 門 家 に 診 て も ら い ま し ょ う
7 点以下：心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう

9

1.3

用

語

本 マ ニ ュ ア ル に 関 連 す る 用 語 の 意 味 は 、 表 1.3.1 の と お り と す る 。
表 1.3.1
用

本マニュアルに関連する用語の意味

語

セメントモルタル
軽量セメントモルタル
モルタル
軸組・枠組等
下地材等
鋼製金網

ラスシート
防水紙
力骨鉄線
ステープル
ノンラスパネル
構造用合板
木摺（小幅板）
点検
保守
更新
劣化調査・診断
補修
改修

修繕
模様替え

用語の意味
セメント、砂、水を練り混ぜたもの
セメント、軽量骨材、砂、水を練り混ぜたもの
セメントモルタル、軽量セメントモルタルの総称
壁を構成する柱・はり・筋かいなどの構造材
軸組・枠組等の外壁側に取付ける構造用合板、木摺、ノンラ
スパネルなど。なお、本マニュアルではラスシートも含む
JASS 15M-101 に よ る ラ ス セ メ ン ト モ ル タ ル 用 鋼 製 金 網 、JISA 5504 に よ る ワ イ ヤ ラ ス 、 JIS A 5505 に よ る メ タ ル ラ ス の
総称
JIS A 5524 に よ る ラ ス シ ー ト 。角 波 亜 鉛 鉄 板 の 上 面 に メ タ ル
ラスを溶接したもの
JIS A 6005 に よ る ア ス フ ァ ル ト フ ェ ル ト 、 JIS A 6111 に よる透湿防水シートの総称
ワイヤラスの中に縫込み、挿入する補強用鉄線
防水紙や鋼製金網などを留める時に用いるコ字形の釘で、タッカー釘、タッカー針とも言われる
構造用合板の表面に製造工場で予め専用のセメントモルタルを塗り付けたパネルで、工事現場で鋼製金網を使用せず直にモルタル仕上げができるもの
構造耐力上主要な部分に使用する合板。
塗 り 壁 の 下 地 に 用 い る 小 幅 板 。小 幅 板 は 幅 12ｃ ｍ 未 満 、厚 さ
3ｃ ｍ 未 満 の 板 を い う 。
対象物が機能を果たす状態および対象物の減耗の程度などを調べること
対象物の所期の性能または機能を維持する目的で周期的または継続的に行う軽微な作業
劣化した部材などを新しいものに取り替えること
補修・改修の要否判定や補修・改修工事の設計、施工を目的として、劣化の現象、程度、原因を調べること
部分的に劣化した部位などの性能、機能を実用上支障のない状態まで回復させること。修補ともいう
劣化した建築物などの性能、機能を所期の水準以上に改善すること。ただし、本マニュアルでは補修、改修、修繕を明確に区分せず、総称として「改修」という劣化した部材などの性能、機能を原状あるいは実用上支障のない状態まで回復させること
用途変更や陳腐化などにより主要構造部を著しく変更しない
範囲で、建築物の仕上げなどを変更すること

主な用語の補足説明を、以下に示す。
(1) セ メ ン ト モ ル タ ル

10

セメント、砂および水を工事現場で調合し練り混ぜて使用される。硬化後の比重は約2.0 で あ り 、 普 通 セ メ ン ト モ ル タ ル 、 砂 モ ル タ ル と も 呼 ば れ て い る 。
(2) 軽 量 セ メ ン ト モ ル タ ル
軽量セメントモルタルには、木造住宅等の外壁用、コンクリート等の下地調整用、鉄骨等の耐火被覆用などがあり、それぞれ組成が異なっている。
本マニュアルにおける軽量セメントモルタルは、木造住宅に用いられるものを対象としており、一般にラスモルタル、ラス下地用既調合軽量セメントモルタルなどと称されて い る も の で あ る 。 セ メ ン ト 約 50％ wt に 、 け い 砂 や 寒 水 石 等 の 砂 、 パ ー ラ イ ト や 有 機
質 の 軽 量 骨 材 、 繊 維 や 増 粘 剤 等 の 混 和 材 が 合 計 約 50％ wt 工 場 で 調 合 さ れ た も の で 、 工事 現 場 に お い て 水 を 加 え 練 り 混 ぜ て 使 用 さ れ る 。硬 化 後 の 比 重 は 約 0.9～ 1.3 で あ り 、セメントモルタルに比べると約半分である。
なお、コンクリートの補修や下地調整用に多く用いられている軽量セメントモルタルに は 、 JIS A 6916（ 建 築 用 下 地 調 整 塗 材 ） に 規 定 さ れ る 既 調 合 の 下 地 調 整 塗 材 CM‐ 1やセメントに左官用軽量発泡骨材を工事現場で混合して使用するサンドモルタルなどと呼ばれている軽量セメントモルタルがある。
また、鉄骨の耐火被覆に用いられる軽量セメントモルタルは、既調合で耐火モルタルなどとも称され、セメント、砂、軽量骨材、混和材の他に、一般的には水酸化アルミニ
ウム等の吸熱剤が用いられている。
(3) 改 修「 補 修 」 、 「 改 修 」 、 「 修 繕 」 と い う そ れ ぞ れ の 用 語 の 意 味 に つ い て は 、 解 説 1.2 の(1)に 示 し た (社 )日 本 建 築 学 会 関 連 の 出 版 物 等 に 示 さ れ て い る 。 ま た 、 性 能 、 機 能 の 回 復
レ ベ ル と 「 補 修 」 、 「 改 修 」 、 「 修 繕 」 に 関 す る 保 全 の 概 念 は 、 解 説 図 1.3.1 の よ う に考えられている。
しかし、本マニュアルを活用する者が、これらの違いを明確に判断したり、使い分け
る こ と が 比 較 的 難 し い と 考 え ら れ る た め 、本 マ ニ ュ ア ル に お い て は「 補 修 」、「 改 修 」、「修繕」の意味を総称して、「改修」という用語を用いている。

向

改修

上
性
能
・
機
能

経

改良
保全

年

低

維持
保全

下
補修

解 説 図 1.3.1

修繕

保全の概念図11

2.

モルタル仕上げの劣化現象

2.1

仕上塗材の劣化現象
仕 上 塗 材 の 劣 化 現 象 は 、 表 2.1.1 に よ る 。
表 2.1.1
汚れ

仕上塗材の劣化現象

じんあい、手垢、油脂、さび等の付着または菌類・蘚苔類の繁殖により、通常の洗浄方法ではこれらが除去できなくなる状態

変退色

塗膜表面の色相、彩度または明度が変化すること

光沢度低下

塗膜表面の光沢が低下すること

白亜化

塗膜表面の劣化により、充てん材が離脱しやすくなり、表面が粉末状になる。チョーキングともいう

磨耗

塗膜表面の劣化、表面への外力等により塗膜厚が減少する現象

エフロレッセモルタルの可溶成分が塗膜表面に析出し、空気中の炭酸ガス等との反ンス

応によって、難溶性の白色物質が表面に沈着すること
塗 膜 に 裂 け 目 が で き る 現 象 。上 塗 材 の 割 れ 、主 材 の 割 れ に 大 別 さ れ る 。

割れ

塗膜の劣化に起因する場合とモルタルのひび割れに起因する場合がある
塗膜が気体、液体または腐食生成物などを含んで、塗膜とモルタルとふくれの界面または塗膜層の内部で盛り上がる現象。上塗材のふくれ、主材のふくれに大別される

剥がれ

2.2

塗膜が付着力を失って塗膜層の内部またはモルタルから離れる現象

モルタル部分の劣化現象
モ ル タ ル 部 分 の 劣 化 現 象 は 、 表 2.2.1 に よ る 。
表 2.2.1
欠損

モルタル部分の劣化現象

モルタルの一部が欠けて剥落した状態
モルタル層の内部またはモルタルと下地等との界面に隙間が生じた状

浮き態。浮きが進行し面外方向に凸状に変形が増大し、目視でも簡単に確認できるようになった状態を特に「はらみ」ともいう

ひび割れ
さび

モルタルに割れが生じている状態。クラック、亀裂ともいう
鋼製金網、ステープル等の金物が腐食し、褐色の酸化物または水酸化物（赤さび）が析出した状態

12

3.

モルタル仕上げの劣化調査・診断

3.1

一般事項

ａ）劣化調査・診断は、事前調査および詳細調査による。
ｂ）劣化調査・診断は、以下の項目について行う。
(1) 汚 れ ・ 変 退 色 ・ 光 沢 度 低 下 ・ 白 亜 化 ・ 磨 耗 ・ エ フ ロ レ ッ セ ン ス(2) ふ く れ ・ 剥 が れ ・ 欠 損 ・ 浮 き(3) ひ び 割 れ(4) さ びｃ）劣化調査・診断を行う者は、モルタル塗り仕上げ外壁におけるラスの取り付け、モルタル塗り、仕上塗材仕上げの知識を有する者とする。
ａ）一般的に、劣化調査は当該建築物に生じている劣化現象や劣化程度を把握するもので、劣化診断は調査結果などを基に劣化原因や劣化機構を解明する手法と認識されているが、本 マ ニ ュ ア ル で は 1.3 に 示 し た よ う に 、 こ れ ら を 総 称 し て 劣 化 調 査 ・ 診 断 と 称 し て い る 。
なお、調査等の名称については、一般的に事前調査、本調査、一次調査、二次調査、三次調査、建物概要調査、外観目視調査、詳細調査など多くの呼称が用いられているが、本マニュアルにおいては事前調査と詳細調査に区分している。その主な内容と一般的な呼称と の 比 較 を 解 説 表 3.1.1 に 示 す 。
解 説 表 3.1.1
本マニュアル
での呼称

事前調査

詳細調査

調査等の内容と一般的な呼称との比較

本マニュアルでの主な調査の内容
設計図書の調査
施工記録の調査
点検記録の調査
改修工事の記録
居 住 者・管 理 者 へ の ヒ ア リ ン グ 調 査
外観の目視調査
指触による調査
指触・打診による調査
簡易な器具による測定
破壊検査

一般的な呼称
事前調査
書類調査
建物概要調査ヒアリング調査
一次調査
外観目視調査
二次調査
三次調査
本調査
詳細調査

(1) 事 前 調 査 は 、設 計 図 書 や 改 修 工 事 記 録 な ど の 書 類 調 査 や 日 常 点 検 等 に 基 づ く 居 住 者 へ の
ヒ ア リ ン グ 調 査 お よ び 建 物 の 外 観 を 目 視・指 触 に よ っ て 調 査 す る も の で 、詳 細 調 査 の 必 要
性や詳細調査の要点を把握するには重要である。
(2) 詳 細 調 査 は 、事 前 調 査 の 結 果 に 基 づ い て 行 わ れ る が 、明 ら か に 改 修 工 事 を 予 定 し て い る
場 合 な ど は 、事 前 調 査 を 兼 ね て 最 初 か ら 詳 細 調 査 を 行 っ て も 良 い 。詳 細 調 査 で は 、劣 化 現
象 や 劣 化 程 度 を 詳 し く 調 べ 、劣 化 原 因 を 推 定 す る こ と を 目 的 と し て お り 、そ の 結 果 は 改 修
工 法 の 選 定 に 活 用 さ れ る 。例 え ば 、木 造 住 宅 に お け る モ ル タ ル 仕 上 げ 外 壁 に お い て は 、仕13

上塗材の劣化、モルタル層の劣化、下地材の劣化あるいはこれらの混在などがあるので、最も適した改修工法を選定するには、その状況や原因を的確に調べておく必要がある。
ｂ ） 劣 化 調 査 ・ 診 断 項 目 の 詳 細 は 、 3.2 お よ び 3.3 を 参 照 さ れ た い 。 な お 、 参 考 と し て 劣 化
調 査 ・ 診 断 の フ ロ ー を 解 説 図 3.1.1 に 示 す 。
解 説 図 3.1.1 で は 、 漏 水 が 確 認 ・ 発 見 さ れ た 場 合 、 防 水 の 知 識 を 有 す る 者 と 協 議 し 措 置を講じることとしている。これは、漏水の場合その原因が屋根からか外壁からかなど特定しにくいことがあるので、安易な判断を避けるため防水の知識を有する者と協議することが望ましいからである。
ま た 、点 検 は 居 住 者 や 管 理 者 が 行 う 行 為 と し て 、本 マ ニ ュ ア ル で は 対 象 と し て い な い が 、
日常の点検、定期的な点検、地震や台風などの災害後の臨時点検については、居住者に周知しておくと良い。

点検等による異常の発見

漏水
スタート
防水の知識を有する者と協議事前調査

さび

欠 損・浮 き 等

ひび割れ

否

：本マニュアル

詳細調査

汚れ等

要

の要否

では対象外

詳細調査

点検の
継続

改修工法の選定

解 説 図 3.1.1

劣化調査・診断のフロー図ｃ）劣化調査・診断を行う者は、左官工事、塗装工事、吹付け工事に関係し、ラスの取り付
け、モルタル塗り、仕上塗材仕上げの材料・工法に関する知識を有する者としている。
なお、漏水の調査についは前述のように、劣化状況に応じて防水の知識を有する者と協議して進めると良い。また、下地材や構造に係る劣化については、別途建築士や構造の専門家に調査・診断を依頼し、措置を検討するのが望ましい。

14

3.2

事前調査

3.2.1

調査項目および方法

事前調査は、書類調査・ヒアリング調査のほか、主として目視・指触により対象建物の 劣 化 の 有 無 を 確 認 す る 。 調 査 項 目 お よ び 方 法 は 、 表 3.2.1 に よ る 。
表 3.2.1

事前調査の調査項目および方法

調査項目

調査方法

汚れ

目視により汚れの有無を観察する

変退色

目視により変退色の有無を観察する

光沢度低下

目視により光沢度の低下を観察する

白亜化

目視・指触により白亜化の有無を観察する（指触：手に白い粉が付着するかの調査）

磨耗

目視・指触により磨耗の有無を観察する

エフロレッセンス

目視によりエフロレッセンスの有無を観察する

仕上塗材のふくれ

目視・指触により仕上塗材のふくれの有無を観察する

仕上塗材のはがれ

目視・指触により仕上塗材のはがれの有無を観察する

モルタル層の浮き・欠損

目視・指触によりモルタル層の浮きの有無を観察する

ひび割れ

目視によりひび割れの有無を観察する

さび

目視によりさびの発生の有無を観察する(1) 事 前 調 査 で は 、主 と し て 建 物 の 劣 化 現 象 の 有 無 を 目 視 や 指 触 に よ っ て 調 査 す る が 、併 せて 設 計 図 書 、施 工 記 録 、改 修 工 事 の 記 録 等 を 調 べ る 。ま た 、劣 化 の 位 置 、数 量 、面 積 等 も記 録 し て お く 。例 え ば 、解 説 表 3.2.1 に 示 す よ う な 内 容 で あ る が 、そ の 理 由 に つ い て 以 下に若干補足する。
① 経過年数竣工後の経過年数を調べることによって、材料や部材の耐用年数を推定し、今後の建物
使用予定期間を踏まえた改修材料・工法の選定に役立てる。
② 改修歴
竣工してから調査時までに行われた改修の履歴を調べることにより、改修における材料・工法の適性や目標とする性能のレベルなどを決めるのに役立てる。
③ 使用材料使用された材料の出荷数量などを調べることにより、当時の施工の品質（特にモルタルの 品 質 や 塗 り 厚 ）を 把 握 し 、改 修 に お け る 材 料・工 法 選 定 や 工 事 仕 様 の 立 案 に 役 立 て る 。
④ 劣化位置、数量、面積等
劣 化 部 分 （ ひ び 割 れ ・ 汚 れ 等 ） の 位 置 、 面 積 、 数 量 等 の 調 査 は 、 結 果 の す べ て が 3.2.2の調査結果の判定に活用されるわけではないが、改修工事にあたって積算資料や施工要領書などを作成する場合に重要となる。

15

3.2.2

調査結果の判定

表 3.2.2 お よ び 表 3.2.3 に 調 査 結 果 の 判 定 基 準 を 示 す 。
表 3.2.2

事前調査の調査結果の判定

調査項目
汚れ

変退色

光沢度低下

白亜化

磨耗

エフロレッセンス

仕上塗材のふくれ
仕上塗材のはがれ
モルタル層の浮き・欠損
ひび割れ
さび

判定基準

評点

ほとんど認められない

0

認められる

1

かなり認められる

3

ほとんど認められない

0

認められる

1

かなり認められる

3

ほとんど認められない

0

認められる

1

かなり認められる

3

ほとんど認められない

0

認められる

1

かなり認められる

3

ほとんど認められない

0

認められる

1

かなり認められる

3

ほとんど認められない

0

認められる

1

かなり認められる

3

なし

0

ある

3

なし

0

ある

3

なし

0

ある

3

なし

0

ある

3

なし

0

ある

3

表 3.2.3

グレード

評点の合計

Ⅰ

0～ 2

Ⅱ

3 以上

詳細調査の要否の判定
判定
建物の耐久性・安全性及び美観性に支障はない。
仕上塗材又はモルタルの劣化が進行
し、外壁の耐久性に影響を及ぼす恐
れがある。

16

措置方法
次回の点検まで放置する
詳細調査を行う。
（ 3.3 に よ る ）事 前 調 査 の 結 果 、評 点 の 合 計 が 0～ 2 の 場 合 は 、次 回 の 点 検 ま で 放 置 す る 。3 点 を 超 え る 場
合は、外壁の美観の保持または耐久性に影響を及ぼす恐れがあるので、詳細調査を行う。
なお、汚れ・変退色・光沢度低下・白亜化・磨耗・エフロレセンスについては、評点が 3
点を越えても外壁の耐久性に影響を及ぼすことがないため、耐久性が重視される場合には、次回の点検まで放置・経過観察しても良いが、美観が重視される場合には、仕上塗材の塗替えを前提として詳細調査を行う。

17

解説表 3.2.1 調査の記入例
邸

調査日

調査担当者

住所

竣工年

施工会社

経過年数

階数

工法

防水シート

ラス

ステープル

モルタル

図
面
記
録

図面の有無

□あり □なし□不明□一部あり（）

工事記録の有無 □あり □なし□不明□一部あり（）

過去の調査記録の有無
□あり

改
修
歴
等

□なし □不明 □一部あり（）

外壁の改修歴年

月 実施内容（）

増築・改築歴年

月 実施内容（）

被災歴年

月 被災内容（）

修繕工事の請負業者：（
仕
上
の
種
類

漏
水

部位（

）：仕上げの種類（）

部位（）：仕上げの種類（）

部位（）：仕上げの種類（）

部位（）：仕上げの種類（

）

漏水歴

□なし
年

月：箇所（

）

補修方法

年

月：内容（

）

変退色

光沢度低下

白亜化

磨耗

ｴﾌﾛﾚｯｾﾝｽ
仕上塗材□ほとんど認められない □認められる □かなり認められる・改修工法の要否を協議する（発生時期：

発生部位：）□ほとんど認められない □認められる □かなり認められる・改修工法の要否を協議する（発生時期：

発生部位：）□ほとんど認められない □認められる □かなり認められる・改修工法の要否を協議する（発生時期：

発生部位：）□ほとんど認められない □認められる □かなり認められる・改修工法の要否を協議する（発生時期：

発生部位：）□ほとんど認められない □認められる □かなり認められる・改修工法の要否を協議する（発生時期：

発生部位：）□ほとんど認められない □認められる □かなり認められる・改修工法の要否を協議する（発生時期：

発生部位：）□なし □ある（発生時期：

発生部位：）□なし □ある（発生時期：

発生部位：）

ﾓﾙﾀﾙ層の浮き□なし □ある（発生時期：

発生部位：）

ﾓﾙﾀﾙ層の欠損□なし □ある（発生時期：

発生部位：

）

ひび割れ

□なし □ある（発生時期：

発生部位：

）

さび

□なし □ある（発生時期：

発生部位：

のふくれ
仕上塗材
のはがれ

評点

そ
の
他

□あり

時 期

汚れ

劣
化
状
況
（
事
前
調
査
段
階
）

）

）

部位（

）：□グレードⅠ 次回の点検まで放置 □グレードⅡ

詳細調査の実施部位（）：□グレードⅠ 次回の点検まで放置 □グレードⅡ

詳細調査の実施部位（）：□グレードⅠ 次回の点検まで放置 □グレードⅡ

詳細調査の実施

地盤・不同沈□なし □あり

下の有無

その他：（

（

）
）

その他の特記事項：

18

解説表 3.2.1 つづき
図面・写真等

仕上塗材
のふくれ

仕上塗材
のはがれ
劣
化
状
況
（
詳
細
調
査
段
階
）

ﾓﾙﾀﾙ層の浮き（発生部位：

発生箇所：）（発生部位：

発生箇所：）（発生部位：

発生箇所：）（発生部位：

発生箇所：

）

面積：

面積：

㎡

㎡

（発生部位：

発生箇所：

硬化状態

）

（発生部位：

発生箇所：

硬化状態

）

発生箇所：

硬化状態

）

発生箇所：

硬化状態

）

（発生部位：

発生箇所：

ひび割れ幅

）

（発生部位：

発生箇所：

ひび割れ幅

）

面積：

㎡

（発生部位：
ﾓﾙﾀﾙ層の欠損（発生部位：
面積：

ひび割れ

長さ：

さび

㎡

m

（発生部位：

発生箇所：）（発生部位：

発生箇所：

）

面積：

㎡

19

3.3

詳細調査

3.3.1

調査項目および方法

詳細調査は、事前調査の結果、劣化があると判定された壁面に対し、外壁の劣化の原因を特定するために行うもので、主として目視・指触・打診により、ひび割れと欠損の状況、ふくれ等の状況を調査する。なお、ラス・ステープル・防水紙・下地材等の劣化
は、モルタルをはつって劣化の原因を特定する。
表 3.3.1 に 調 査 項 目 お よ び 方 法 を 示 す 。
表 3.3.1

詳細調査の項目および方法

調査項目

調査方法
目視・指触により仕上塗材のふくれの位置を図面に記入す

仕上塗材のふくれるとともに、大凡の面積を測定する。
仕上塗材の劣化部を除去し、どこからふくれが生じているか調べる。
目視・指触により仕上塗材のはがれの位置を図面に記入す

仕上塗材のはがれるとともに、大凡の面積を測定する。
仕上塗材の劣化部を除去し、どこからはがれが生じているか調べる。
目視によりモルタル層の浮き・欠損部の位置・面積を図面に記入する。
浮きが生じていると考えられる部分を木槌、打診用ハンマ

モ ル タ ル 層 の 浮ーで軽く叩き、打撃音の変化でモルタルの浮きの有無を調

き・欠損

べる。
浮き・欠損部がモルタル上塗りのみに生じているか、下塗りまで達しているか調べる。
モルタルの浮き・欠損部周辺を指触等により、モルタルの硬化状態を調べる。
目視によりひび割れの形状とひび割れ長さ測定し、図面に
記入する。

ひび割れ

ひび割れ部にクラックスケールをあてて、ひび割れ幅（ひび割れ方向に直行する幅）を測定する。
ひ び 割 れ 幅 が 0.3mm 以 上 の 場 合 に は 、モ ル タ ル を は つ っ て
下地まで調べる。
目視によりさびの発生の有無を調べる。

さび

さびがどこから生じているか調べる。
モルタルをはつって、下地まで調べる。

(1) モ ル タ ル の 浮 き ・ 欠 損
モルタルの浮きのある場合には太鼓のような打撃音がし、浮きが無い場合には硬い音がす る 。モ ル タ ル の 硬 化 状 態 を 調 べ る 方 法 と し て 、コ イ ン や 釘 、鉛 筆 を 使 用 す る 場 合 も あ る 。
釘等でモルタル表面を擦った場合に、モルタルが劣化していれば、角砂糖を崩すような感
じでぼろぼろに崩れたりする。
20

(2) さ び
ここで調査の対象としている「さび」は、外壁の内部から生じているもので、取り付け金物等のさびがモルタル表面に付着したものは「さび汚れ」として扱っている。
(3) ひ び 割 れ
参 考 と し て 、 次 の ① ～ ⑤ お よ び 解 説 図 3.3.1 に ひ び 割 れ の 特 徴 や 形 状 を 示 す 。
① 開口部のひび割れ
ひび割れ等が開口部周辺に八の字形で発生している場合は、開口部周りの補強方法に原因がある可能性が高い。
② 外壁の傾斜に伴うひび割れ
ひび割れ等の形状が斜め一直線に発生している場合は、筋かいの不足等耐力壁に原因がある場合か、地盤沈下等による基礎の沈下に原因がある可能性が高い。
③ 下地継ぎ目に沿って生じたひび割れ
ひび割れ等が縦・横一直線に発生している場合は、下地に原因があ る可能性が高い。
横 方 向 に ひ び 割 れ 等 が 発 生 し て い る 場 合 は 、基 礎 の 変 形（ 沈 下 等 ）が 原 因 の 可 能 性 があ る 。ま た ス テ ー プ ル 等 の 保 持 力 不 足 に よ り 外 壁 が 外 側 に 凸 に な る 場 合 に も 横 方 向 に
ひび割れが発生する可能性がある。
④ 等間隔に生じるひび割れ
縦・横 方 向 の う ち 一 方 向 が 極 端 に 長 い 場 合 に は 、拘 束 に よ り ひ び 割 れ が 発 生 す る 可 能性がある。
⑤ 外 壁 一 面 に ヘ ア ク ラ ッ ク が 生 じ て い る 場 合 は 、モ ル タ ル の 調 合 が 原 因 で あ る 可 能 性 が高い。冬期施工において、防凍剤を過剰に使用した場合に起こりやすい。

⑤

④
③
②
①

解 説 図 3.3.1

ひび割れの特徴と形状

21

3.3.2

調査結果の判定

表 3.3.2 に 詳 細 調 査 の 判 断 基 準 を 示 す 。
表 3.3.2
調査・診
断項目
仕上塗
材のふ
くれ、は
がれ

モルタ
ル層の
浮き・欠
損

劣化の状態

モルタルに
浮きが無い

モルタルに
浮き・欠損がある

詳細調査の判断基準

劣化原因の判定基準
仕上塗材の内部でふくれ・はがれを生じている
裏 面 に モ ル タ ル が 付着 していない
裏 面 に モ ル タ ル が 付着 している
上塗りが劣化している
下塗りとも劣化している
下 塗 り は 正 常 に 硬 化し ているが、下塗りが浮いているように見える

モルタルにひび割れが無い
ひび割れ幅
ひび割れ幅

ひび割
れ

0.3mm 未満
0.3mm 以上

モルタルに
ひび割れが
ある

ラス・ステープルが錆びて
いる
さび

劣化原因
仕上塗材の劣化22

劣化原因に基づいて 4．
により工法
を選定する

モルタル層の劣化
モルタル(上塗)の硬化不良
モ ル タ ル 上 塗 層 の みの 劣
化
モルタル下塗層の劣化
ラス・ステープル・防水紙の劣化
下地材・下地組材の劣化

専門家に調
査を依頼す
る

塗膜のみの割れ劣化原因に基づいて 4．
により工法
を選定する

モルタル層のみの劣化（亀甲状のクラック等）
ラス・ステープル・防水紙の劣化（ ラ ス の 目 付 量 が 足り な
い、ステープルの留付が足りない、ラスや防水紙の重ね が 少 な い ・ は ね てい る等）
原因不明・下地組材・下地材の劣化(モルタルやラス・防水紙に 劣 化 が 認 め ら れ ない 場合)ラス・ステープルの劣化

さびがある
下 地 の 留 付 材 や 留 付金 具が錆びている工法の選定

下地材・下地組材の取り付
け金物の劣化

専門家に調
査を依頼す
る

劣化原因に
基づいて 4．
により工法
を選定する
専門家に調
査を依頼す
る

(1) モ ル タ ル の 浮 き① モルタルが劣化している場合の原因の多くは、硬化不良である。
② 下 塗 り が 硬 化 不 良 を 生 じ て い な い 場 合 は 、上 塗 り 部 分 の み の 再 施 工 と し 、下 塗 り が 硬 化不良を生じている場合はラス、防水紙からの再施工とする。
(2) モ ル タ ル の 欠 損① 局 部 、出 隅 部 、換 気 口 な ど の 貫 通 口 跡 な ど に 欠 損 が 生 じ て い る 場 合 は 、特 別 な 外 力 に よる場合が多い。
② 部 分 的 な モ ル タ ル の 欠 損 補 修 は 、 4.4 の 部 分 塗 り 改 修 工 法 に よ る 。
(3) ひ び 割 れ① 目 視 に よ り 亀 甲 状 の ひ び 割 れ が 認 め ら れ る 場 合 は 、塗 膜 の み の ひ び 割 れ か モ ル タ ル 層 の
ひ び 割 れ が 考 え ら れ る 。直 線 状 の ひ び 割 れ は 、下 地 材 の ム ー ブ メ ン ト 等 に 起 因 す る モ ル
タル層のひび割れであることが多い。
② 開 口 部 周 辺 の ひ び 割 れ は 、補 強 用 の ラ ス 、補 強 用 繊 維 ネ ッ ト 等 に よ る 補 強 が 不 十 分 な 場
合に生じやすい。
③ ひ び 割 れ 幅 が 0.3mm.未 満 の 場 合 は 、そ の 部 分 ま た は 全 面 に 下 地 調 整 塗 材 を 塗 付 け れ ば
ひ び 割 れ を 処 理 で き る の で 、 ひ び 割 れ 改 修 工 法 （ 工 法 2－ 1） を 用 い る 。
④ ひ び 割 れ 幅 が 0.3mm.以 上 の 場 合 は 、 モ ル タ ル を は つ り 下 地 ま で 調 査 す る 必 要 が あ る 。
⑤ 地 盤 沈 下 に よ っ て 外 壁 に ひ び 割 れ が 生 じ て い る 場 合 に は 、基 礎 に も ひ び 割 れ が 入 っ て い
ることが多い。
(4) さ びさびが認められる部分には、ひび割れや浮きが発生してモルタル層内に水が回っていることが多い。したがって、浮きの有無を確認した後、浮きが認められなければひび割れとして処理する。
(5) 改 修 工 法 の 選 定
詳細調査で劣化の原因を特定した後、各原因を勘案した改修工法を４．で検討する。改修の範囲については、費用等の経済性の問題もあるので、綿密に打合せを行い、改修工法を選定すると良い。

23

4.	
 	
 モルタル仕上げの改修工法
4.1	
 	 モルタル仕上げの改修工法の選定

ふ
剥
欠
浮

ひ

び

く
が

割

び

れ

れ
れ
損
き

汚
れ
変
退
色
光 沢 度 低 下白亜化磨耗
エフロレッセンス

ほとんどなし

劣化の
程度

目立つ

なし

劣化の
程度

あり

なし

劣化の
程度

あり

なし

劣化の
程度

放置・経過観察する

劣化の
状態

等の劣化

ラス・ステープル

放置・経過観察する

モルタル層のひび割れ

劣化の状態

塗膜のみの割れ放置・経過観察する

モルタル層の浮き・欠損

劣化の状態

塗膜のみのふくれ・剥がれ

放置・経過観察する

美観重視の場合は仕上塗材の塗替えを検討する。重視しない場合
は放置・経過観察する

モルタル仕上げの改修工法の選定は、図4.1.1による。

ス
タ
䩻
ト

さ

あり

原因不明または
下地組材取付け金物の劣化

仕上塗材塗替え工法（工法１‐１）モルタル層の劣化

仕上塗材のみの劣化

劣化の原因

原因不明または下地組材・ラス・防水紙等の取付不良

ラス・防水紙等の劣化

モルタル下塗層、下地材の劣化

劣化の原因

モルタル上塗層のみの劣化

劣化の原因

仕上塗材の塗替えを検討する

部分

塗膜除
去範囲

部分

全面

仕上塗材塗替え工法（工法１‐２）

仕上塗材塗替え工法（工法１‐３）

部分塗り改修工法（工法３‐１）

改修の範囲

全面塗り改修工法（工法４‐２）

全面塗り改修工法（工法４‐１）モルタル層を改修し、仕上塗材の塗替えを検討する

部分

全面

全面

建築士や構造の専門家に調査・診断を依頼し、措置を検討する

改修の
範囲

全面

改修の
範囲

全面

部分

全面塗り改修工法（工法４‐2）

ひび割れ改修工法（工法２‐２）

全面塗り改修工法（工法４‐２）

部分塗り改修工法（工法３‐２）

全面塗り改修工法（工法４‐１）

部分塗り改修工法（工法３‐２）

ラス・防水紙等及びモルタル層を改修し、仕上塗材の塗替えを検討する

部分塗り改修工法（工法３‐１）

全面

部分

部分

改修の
範囲

部分塗り改修工法（工法３‐２）は、劣化調査・診断結果の措置および改修工法の選定に係る部分

全面塗り改修工法（工法４‐２）

改修の範囲

モルタル層を改修し、仕上塗材の塗替えを検討する

仕上塗材塗替え工法（工法１‐１）

全面

モルタル層を改修し、仕上塗材の塗替えを検討する

ラス・防水紙等及びモルタル層を改修し、仕上塗材の塗替えを検討する

建築士や構造の専門家に調査・診断を依頼し、措置を検討する

ひび割れ改修工法（工法２‐１）

部分

改修の
範囲

※

ラス・防水紙等の取付不良

ラス・防水紙等の劣化

下地材の劣化

原因不明または下地組材・仕上塗材の塗替えを検討する

0.3㎜未満ひび割れの幅0.3㎜以上モルタル層のみの劣化

ラス・防水紙等及びモルタル層を改修し、仕上塗材の塗替えを検討する

建築士や構造の専門家に調査・診断を依頼し、措置を検討する

図4.1.1 劣化調査・診断結果の措置および改修工法の選定フロー図

4.2

仕上塗材塗替え工法

仕上塗材塗替え工法は、モルタル表層の仕上塗材のみが劣化している場合に、新たに仕上塗材によって塗り替える工法で、既存塗膜の劣化状況に応じ次のａ）～ｃ）の 3 種類に区分する。
ａ）仕上塗材塗替え工法（工法 1-1）
既存塗膜に汚れ、変退色、光沢度低下、白亜化、磨耗、エフロレッセンスが生じている
場合に、既存塗膜を除去せずに新たな仕上塗材で塗り替える工法。
ｂ）仕上塗材塗替え工法（工法 1-2）
部分的に既存塗膜のふくれまたは剥がれが生じている場合に、塗膜の劣化部分のみを除去して模様合わせを行い、新たな仕上塗材で塗り替える工法。
ｃ）仕上塗材塗替え工法（工法 1-3）
ほぼ全面に既存塗膜のふくれまたは剥がれが生じている場合に、塗膜をすべて除去して新たな仕上塗材で塗り替える工法。
ａ）仕上塗材塗替え工法（工法 1-1）
(1) 施工工程のフロー
施工工程のフロー図を解説図 4.2.1 に示す。

解説図 4.2.1

工程 1

既存塗膜表面の清掃

工程 2

下地調整

工程 3

仕上塗材仕上げ仕上塗材塗替え工法（工法 1-1）の施工工程フロー図(2) 使用材料① 下地調整に用いる材料は、JIS A 6916（建築用下地調整塗材）に適合する下地調整塗材または塗替え専用のシーラーとし、その種類は仕上塗材製造所の指定による。
② 仕上塗材仕上げに用いる材料は、JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するものまたは同等以上の性能を有するものとする。
なお、仕上塗材の選定にあたっては既存塗膜との適合性や期待される性能を勘案する。参考として解説表 4.2.1 を示す。
(3) 施工方法① 既存塗膜表面の清掃
既存塗膜表面の清掃は、付着物の種類によって次のいずれかによる。

25ⅰ）ごみ、ほこり、苔類の場合ブラシ等で水洗する。または、水圧 3～7MPa（30～70kgf/㎝ ２ ）程度の高圧水で水洗する。
ⅱ）かびの場合
ワイヤブラシ、ケレン工具、電動工具等でかき落とす。または、塩素系漂白剤等で漂白殺菌する。
ⅲ）手あか、油脂類の場合
中性洗剤を使用しブラシでこすりながら水洗する。または、ラッカーシンナー等で拭き取る。ただし、換気扇周り等で油汚れが著しい部分は、ケレン除去する。
ⅳ）さび汚れの場合
ワイヤブラシまたは電動工具で除去する。
ⅴ）エフロレッセンス、白亜化の場合
ワイヤブラシ等で削り落とした後、水洗する。または、水圧 5～15MPa （50～150 kgf/
㎝ ２ ）程度の高圧水で水洗する。
② 下地調整既存塗膜と改修塗材との塗り重ね適合性や仕上がり模様の確保を目的として下地調整を行う場合は、仕上塗材製造所の指定する下地調整塗材または塗替え専用シーラーを塗付ける。
下地調整に用いる材料の調合、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、仕上塗材製造
所の工事仕様書または施工要領書による。
③ 仕上塗材仕上げⅰ）仕上塗材の調合、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、仕上塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅱ）仕上がりの色、模様、つや等は、見本帳または見本塗板と同様になるように仕上げる。
ⅲ）材料の保管や取扱い、施工にあたっての注意事項等は、仕上塗材製造所の施工要領書等
による。

26

ｂ）仕上塗材塗替え工法（工法 1-2）
(1) 施工工程のフロー
施工工程のフロー図を解説図 4.2.2 に示す。

解説図 4.2.2

工程 1

劣化塗膜の除去工程 2

下地調整・養生

工程 3

仕上塗材仕上げ仕上塗材塗替え工法（工法 1-2）の施工工程フロー図(2) 使用材料① 下地調整に用いる材料は、JIS A 6916（建築用下地調整塗材）に適合する下地調整塗材または塗替え専用のシーラーとし、その種類は仕上塗材製造所の指定による。
② 仕上塗材仕上げに用いる材料は、JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するものまたは同等以上の性能を有するものとする。
(3) 施工方法① 劣化塗膜の除去
ⅰ）皮すき、スクレパー、ケレン棒、ワイヤブラシ、ディスクサンダ等で塗膜の脆弱な部分を削り取る。
② 下地調整ⅰ）材料の練り混ぜ
・練り混ぜに使用する容器は、ペール缶のような円形のものを使用し、電動ハンドミキ
サーで練り混ぜる。
・容器に混和液および清水を 10～20％程度残して入れ、混和液の中に粉体を添加しながら攪拌し、ママ粉ができないように均一に練り混ぜる。
・規定量内の残りの水を加減しながら加え、作業に適した粘度に調整する。
・下地調整塗材の粉体、混和液および調合の割合は製造業者の指定に従い、正確に調合する。
・１回の調合量は、可使時間内に使いきる量とする。
ⅱ）材料の塗付け・刷毛、ゴムベラ、金ゴテ、吹付け機器等を用いて下地調整塗材を塗付ける。
・下地表面の段差の状態、既存塗膜の種類・状態、塗替に用いる塗材の種類、模様合せ工程の有無、必要とする塗付け厚さ、放置時間の制限等を勘案して下地調整塗材を塗
付ける。

27

ⅲ）養生期間・塗付け直後に直射日光、風、雨等があたらないように保護養生を行う。
・下地調整塗材で処理した面は、放置養生して、次の工程に適した状態になっていること。
③ 仕上塗材仕上げⅰ）既存塗膜を除去した部分は、既存塗膜と同じ種類の仕上塗材または塗り替えに用いる仕上塗材等で、既存塗膜との模様合わせを行う。
ⅱ）仕上塗材の調合、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、仕上塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅲ）仕上がりの色、模様、つや等は、見本帳または見本塗板と同様になるように仕上げる。
ⅳ）材料の保管や取扱い、施工にあたっての注意事項等は、仕上塗材製造所の施工要領書等
による。

28

ｃ）仕上塗材塗替え工法（工法 1-3）
(1) 施工工程のフロー
施工工程のフロー図を解説図 4.2.3 に示す。

解説図 4.2.3

工程 1

既存塗膜の全面除去

工程 2

下地調整・養生

工程 3

仕上塗材仕上げ仕上塗材塗替え工法（工法 1-3）の施工工程フロー図(2) 使用材料① 下地調整に用いる材料は、JIS A 6916（建築用下地調整塗材）に適合する下地調整塗材または塗替え専用のシーラーとし、その種類は仕上塗材製造所の指定による。
② 仕上塗材仕上げに用いる材料は、JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するものまたは同等以上の性能を有するものとする。
③ 剥離剤(3) 施工方法① 劣化塗膜の除去
皮すき、スクレパー、ケレン棒、ワイヤブラシ、ディスクサンダ等で塗膜を削り取る。または、剥離剤を塗膜の全面に塗付け、塗膜を軟化させた後、皮すき、ケレン棒等で塗膜を完全に除去する。
② 下地調整ⅰ）材料の練り混ぜ
・練り混ぜに使用する容器は、ペール缶のような円形のものを使用し、電動ハンドミキ
サーで練り混ぜる。
・容器に混和液および清水を 10～20％程度残して入れ、混和液の中に粉体を添加しながら攪拌し、ママ粉ができないように均一に練り混ぜる。
・規定量内の残りの水を加減しながら加え、作業に適した粘度に調整する。
・下地調整塗材の粉体、混和液および調合の割合は製造業者の指定に従い、正確に調合する。
・１回の調合量は、可使時間内に使いきる量とする。
ⅱ）材料の塗付け・刷毛、ゴムベラ、金ゴテ、吹付け機器等を用いて下地調整塗材を塗付ける。
・下地表面の段差の状態、塗替に用いる塗材の種類、模様合せ工程の有無、必要とする
塗付け厚さ、放置時間の制限等を勘案して下地調整塗材を塗付ける。

29

ⅲ）養生期間・塗付け直後に直射日光、風、雨等があたらないように保護養生を行う。
・下地調整塗材で処理した面は、放置養生して、次の工程に適した状態になっていること。
③ 仕上塗材仕上げⅰ）仕上塗材の調合、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、仕上塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅱ）仕上がりの色、模様、つや等は、見本帳または見本塗板と同様になるように仕上げる。
ⅲ）材料の保管や取扱い、施工にあたっての注意事項等は、仕上塗材製造所の施工要領書等
による。

30

解説表 4.2.1 既存塗膜と改修塗材の適合表

改
修
塗
材

塗料

薄塗材

複層塗材

（ペイント）（リシン）（吹付けﾀｲﾙ）

厚塗 可とう 塗膜
材 形改修 防水材
（ｽﾀｯ 塗材
ｺ）

合
トつ ア ポ ア ふ シ 外 外 外 可 防 複 複 防 防 外 外 可 可
成 や ク リ ク っ リ 装 装 装 と 水 層 層 水 水 装 装 と と樹 有 リ ウ リ 素 カ 薄 薄 薄 う 形 塗 塗 形 形 厚 厚 う う
脂 合 ル レ ル 樹 ペ 塗 塗 塗 形 外 材 材 複 複 塗 塗 形 形エ 成 樹 タ シ 脂 イ 材 材 材 外 装 Ｓ Ｅ 層 層 材 材 改 改
マ 樹 脂 ン リ 塗 ン Ｓ Ｅ Ｓ 装 薄 ｉ
塗 塗 Ｓ Ｅ 修 修
ル 脂 エ 樹 コ 料 ト ｉ （
薄 塗
材 材 ｉ
塗 塗
ジ エ ナ 脂 ン
マ
塗 材
Ｅ Ｒ
材 材
ョ マ メ 塗 樹
ス
材 Ｅ
Ｅ
Ｅ Ｒ
ン
ル 料 脂
チ
Ｅ
Ｅ
ル
塗
ペ
ッ
イ シ
料
ク
ン ョ
Ａ
ト ン
系
ペ
含
イ
む
ン
）

ア
ク
リ
ル
ゴ
ム
系

ウ
レ
タ
ン
ゴ
ム
系

外装薄塗材 Si○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○○
○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○薄 外装薄塗材 E
○ ○ ○
○
○ ○
塗 外装薄塗材 S
材 可とう形外装薄塗材 E
○ ○
○
○ ○
防水形外装薄塗材 E○○○ ○複層塗材 C・CE（アクリル○ ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
樹脂系上塗材）
複層塗材 E（つや有合成樹
○ ○
○
○ ○ ○
○ ○
脂エマルション系上塗材）
複層塗材 E（アクリル樹脂○ ○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○
○ ○
複 系上塗材）
層 複層塗材 E（ポリウレタン○ ○ ○ ○○○ ○ ○○ ○塗 樹脂系上塗材）
材 防水形複層塗材 E（アクリ○ ○ ○ ○○
○ ○○ ○ル樹脂系上塗材）
防水形複層塗材 E（ポリウ○ ○ ○ ○○
○ ○○ ○レタン樹脂系上塗材）
マスチック A
○ ○ ○
○
○ ○
○ ○
マスチック C
○ ○
○
○ ○
○ ○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

既存塗膜

外装厚塗材 Si(上塗材なし)○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

○

○ ○

○ ○ ○ ○○

○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○○ ○○ ○ ○ ○

外装厚塗材 Si（シリカ系○ ○○塗料上塗材）
外装厚塗材 Si（アクリル○ ○ ○ ○ ○厚
樹脂系上塗材）
塗
材 外装厚塗材 E(上塗材なし) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○外装厚塗材 E（つや有合成樹
脂エマルション系上塗材）
外装厚塗材 E（アクリル樹
脂系上塗材）○ ○○：一般的に適用されている（塗替え専用のシーラー等を用いる場合も含む）
空欄：不適またはほとんど実績がない

31

4.3

ひび割れ改修工法

ひび割れ改修工法は、モルタルのひび割れ部分を下地調整塗材等で充てんし、仕上塗材を塗付ける工法であり、モルタルのひび割れ幅に応じ、次のａ）およびｂ）の 2 種類に区分する。
ａ）ひび割れ改修工法（工法 2-1）
モルタルからのひび割れで、ひび割れ幅が 0.3 ㎜未満の場合に適用する工法。
部分または全面に下地調整塗材を塗付け、新たな仕上塗材で塗り替える工法。
ｂ）ひび割れ改修工法（工法 2-2）
モルタルからのひび割れで、ひび割れ幅が 0.3 ㎜以上の場合に適用する工法。
ひび割れ部分にＵ字型の溝を設けて下地調整塗材を充てんし、部分または全面を新たな仕上塗材で塗り替える工法。
ａ）ひび割れ工法（工法 2-1）
(1) 施工工程のフロー
施工工程のフロー図を解説図 4.3.1 に示す。ここでいう「下地処理」とは、「ひび割れ周囲の既存塗膜の除去」である。ただし、全面に下地調整塗材を塗付けて仕上塗材仕上げを行う場
合は、この工程を省略することができる。
また、「下地調整・養生」とは、「吸水調整材の塗布」、「下地調整塗材の塗付け」、「塗付けた下地調整塗材の養生」である。

解説図 4.3.1

工程 1

下地処理

工程 2

※
下地調整・養生

工程 3

仕上塗材仕上げひび割れ補修工法（工法 2-1）の施工工程フロー図(2) 使用材料① 下地調整に用いる材料は、JIS A 6916（建築用下地調整塗材）に適合する下地調整塗材とする。
② 下地調整に用いる吸水調整材は、日本建築仕上学会規格 M-101（セメントモルタル塗り用
吸水調整材の品質基準）に適合するものとする。
③ 仕上塗材仕上げに用いる材料は、JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するものまたは同等以上の性能を有するものとする。

32

(3) 施工方法① 下地処理ⅰ）既存塗膜の除去
・ひび割れを中心として約 100 ㎜幅で周辺の既存塗膜を完全に除去する。ただし、既存塗膜の上に全面に下地調整塗材を塗付ける場合は、この工程を省略することができる。
② 下地調整・養生ⅰ）吸水調整材の塗布
・既存塗膜を除去したモルタル表面に吸水調整材を塗布する。吸水調整材の希釈倍率、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、吸水調整材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
・吸水調整材は、下地調整塗材を塗付ける前までに乾燥状態にしておく。
・既存塗膜を残したまま、全面に下地調整塗材を塗付ける場合の吸水調整材の塗布については、下地調整塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅱ）下地調整塗材の練り混ぜ
・下地調整塗材の練り混ぜは、左官用ミキサー、電動ハンドミキサー等を用いて練り混ぜる。
・下地調整塗材の調合、加水量、可使時間は、下地調整塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅲ）下地調整塗材の塗付け
・下地調整塗材の塗付けは、ひび割れ部分に材料を擦り込むようにコテ圧を掛けて塗付ける。
・既存塗膜の上から下地調整塗材を塗付ける場合は、既存塗膜に材料を擦り込むようにコテ圧を掛けて塗付ける。
ⅳ）養生
・下地調整塗材の養生期間は、下地調整塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
② 仕上塗材仕上げⅰ）仕上塗材の調合、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、仕上塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅱ）仕上がりの色、模様、つや等は、見本帳または見本塗板と同様になるように仕上げる。
ⅲ）材料の保管や取扱い、施工にあたっての注意事項等は、仕上塗材製造所の施工要領書等
による。

33

b) ひび割れ改修工法（工法 2-2）
ひび割れ改修工法（工法 2-2）では、「幅 0.3 ㎜以上のモルタル層のひび割れ」に対する改修工法を対象としている。なお、改修範囲が広範囲になる場合は、「全面塗り改修工法（工法 4-2）」を選択することもできる。
(1) 施工工程のフロー
施工工程のフロー図を解説図 4.3.2 に示す。ここでいう「下地処理」とは、「ひび割れ周囲の既存塗膜の除去」、「ひび割れ箇所のＵ字型溝の作製」、「Ｕ字型溝の清掃」である。
また、「下地調整・養生」とは、「Ｕ字型溝への吸水調整材の塗布」、「U 字型溝へのモルタル等の充てん」、「充てんしたモルタル等の養生」である。
なお、ひび割れの再発抑制を目的として補強用繊維ネットをふせ込む工法や、Ｕカット部分にシーリング材を充てんする工法については、本マニュアルでは特に取り上げていない。特に後者については、一般的にひび割れの挙動がある場合に有効な工法ではあるが、建物の経過年
数によってそのムーブメントも小さくなっているため、本マニュアルでは実績の多いモルタル
等の充てんによる工法を示している。

解説図 4.3.2

工程 1

下地処理

工程 2

※
下地調整・養生

工程 3

仕上塗材仕上げひび割れ補修工法（工法 2-2）の施工工程フロー図(2) 使用材料① 下地調整に用いる U 字型溝への充てん材料は、既存モルタルと同等か同等以上のモルタル
または JIS A 6916（建築用下地調整塗材）に適合する下地調整塗材とする。
② 下地調整に用いる吸水調整材は、日本建築仕上学会規格 M-101（セメントモルタル塗り用
吸水調整材の品質基準）に適合するものとする。
③ 仕上塗材仕上げに用いる材料は、JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するものまたは同等以上の性能を有するものとする。
(3) 施工方法① 下地処理ⅰ）既存塗膜の除去
・ひび割れを中心として約 100 ㎜幅で周辺の既存塗膜を完全に除去する。
ⅱ）U 字型溝の作製
・既存モルタルのひび割れ部分に、電動サンダー等を使用しＵ字型の溝を設ける。なお、

34

溝の深さはラスを切断しない程度の深さとする。
ⅲ）清掃・Ｕ字型の溝内をブラシ等で丁寧に清掃し、粉分を完全に除去する。
② 下地調整ⅰ）吸水調整材の塗布
・Ｕ字型の溝に吸水調整材を塗布する。吸水調整材の希釈倍率、所要量、塗り回数、間
隔時間、塗付け方法は、吸水調整材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
・吸水調整材は、モルタル等を充てんする前までに乾燥状態にしておく。
ⅱ）モルタル等の練り混ぜ
・モルタル等の練り混ぜは、左官用ミキサー、電動ハンドミキサー等を用いて練り混ぜる。
・モルタル等の調合、加水量、可使時間は、モルタル等の製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅲ）モルタル等の充てん
・モルタル等の充てんは、Ｕ字型の溝より盛り上がるようにコテ圧を掛けて空隙の無いように塗付ける。
ⅳ）モルタル等の仕上げ
・モルタル等の乾き具合をみはかり、コテ、スクレーパ等を用いて表面を丁寧に仕上げる。
ⅴ）養生・モルタル等の養生期間は、モルタル等の製造所の工事仕様書または施工要領書による。
③ 仕上塗材仕上げⅰ）仕上塗材の除去部分の模様合せおよび全面に塗付ける場合の調合、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、仕上塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅱ）仕上がりの色、模様、つや等は、見本帳または見本塗板と同様になるように仕上げる。
ⅲ）材料の保管や取扱い、施工にあたっての注意事項等は、仕上塗材製造所の施工要領書等
による。

35

4.4

部分塗り改修工法

部分塗り改修工法は、モルタル仕上げ外壁の部分的な損傷（欠損、浮き等）を改修する場合に適用する。モルタルの損傷状況に応じ、次のａ）およびｂ）の 2 種類に区分する。
ａ）部分塗り改修工法（工法 3-1）
部分的にモルタルの上塗り部分のみの改修を行う工法。
ｂ）部分塗り改修工法（工法 3-2）
部分的にラス・防水紙を補修し、モルタルを塗付ける工法。
ａ）部分塗り改修工法（工法 3-1）
部分塗り改修工法（工法 3-1）では、部分的な「モルタルの下塗り・上塗り間での層間剥離（浮き）（下塗りモルタルに不良が見られる場合は除く）」、「モルタルの下塗り層まで達しない上塗り部分の損傷・脆弱化」、「ノンラスパネルと上塗りモルタルの層間剥離（浮き）」、「ノンラスパネルまで達しない上塗り部分の損傷・脆弱化」、「下塗りモルタルまで達する損
傷・脆弱化であっても、その範囲が狭くラス・防水紙の補修を伴わないモルタルの損傷・脆弱化」に対する改修を対象としている。
また、ノンラスパネルの不良を伴う場合はノンラスパネルの補修を行ったのち、この工法を適用する事ができる。
(1) 施工工程のフロー
施工工程のフロー図を解説図 4.4.1 に示す。ここでいう「下地処理」とは、「モルタルの損
傷部分、脆弱部分または浮き部分を除去し、その部分を清掃すること」である。
また、「下地調整・養生」とは、「既存モルタル断面および表面またはノンラスパネル表面への吸水調整材の塗布」、「モルタルまたは下地調整塗材の塗付け」、「塗付けたモルタルまたは下地調整塗材の養生」である。
工程 1

下地処理

工程 2

※
下地調整・養生

工程 3

仕上塗材仕上げ

解説図 4.4.1

部分塗り工法（工法 3-1）の施工工程フロー図(2) 使用材料① 下地調整に用いるモルタル等は、除去したモルタルの深さによって選択する。
・除去したモルタルの深さ 0.5～1.0 ㎜程度の場合

36

JIS A 6916（建築用下地調整塗材）C-1 に適合するもの。または同等のもの。
・除去したモルタルの深さ 1.0～3.0 ㎜程度の場合
JIS A 6916 C-2 に適合するもの。または同等のもの。
・除去したモルタルの深さ 3.0 ㎜以上の場合
JIS A 6916 CM-1、CM-2 に適合するもの。または同等のもの。
・除去したモルタルの深さ 5.0 ㎜以上の場合
既調合軽量セメントモルタル（JASS15M-102「既調合セメントモルタルの品質規準」に該当するもの。または同等のもの。
② 下地調整に用いる吸水調整材は、日本建築仕上学会規格 M-101（セメントモルタル塗り用
吸水調整材の品質基準）に適合するものとする。
③ 仕上塗材仕上げに用いる材料は、JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するものまたは同等以上の性能を有するものとする。
(3) 施工方法① 下地処理ⅰ）既存モルタルの損傷部分、脆弱部分または浮き部分の除去
・既存モルタルの損傷部分、脆弱部分または浮き部分をケレン等で除去する。その際、既存モルタルの断面は粗面とする。
・既存モルタルの損傷部分、脆弱部分または浮き部分を除去した後、既存モルタル断面および表面またはノンラスパネル表面の清掃を行う。
② 下地調整・養生ⅰ）吸水調整材の塗布
・既存モルタル断面および表面またはノンラスパネル表面に吸水調整材を塗布する。
吸水調整材の希釈倍率、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、吸水調整材製
造所の工事仕様書または施工要領書による。
・吸水調整材は、モルタル等の塗付け前までに乾燥状態にして置く。
ⅱ）モルタル等の練り混ぜ
・モルタル等の練り混ぜは、左官用ミキサー、電動ハンドミキサー等を用いて練り混ぜる。
・モルタル等の調合、加水量、可使時間はモルタル等の製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅲ）モルタル等の塗付け
・モルタル等の塗付けは、既存のモルタルより盛り上がるようにコテ圧を掛けて空隙の無いように塗付ける。
ⅳ）モルタル等の仕上げ
・モルタル等の乾き具合をみはかり、コテ、スクレーパ等を用いて表面を丁寧に仕上げ
る。
ⅴ）養生

37

・モルタル等の養生期間は、モルタル等の製造所の工事仕様書または施工要領書による。
③ 仕上塗材仕上げⅰ）仕上塗材の調合、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、仕上塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅱ）仕上がりの色、模様、つや等は、見本帳または見本塗板と同様になるように仕上げる。
ⅲ）材料の保管や取扱い、施工にあたっての注意事項等は、仕上塗材製造所の施工要領書等
による。

38

ｂ）部分塗り改修工法（工法 3-2）
部分塗り改修工法（工法 3-2）では、部分的な「下塗りモルタル層まで達する損傷・脆弱化」、「下塗りモルタルに原因がある下塗りと上塗りとの間の層間剥離（浮き）」、「ラス・防水紙の損傷・劣化」、「下地合板等に問題がある場合（換気扇、エアコン等の移動跡等）（この場
合は先に専門家による下地造作が必要）」に対する改修を対象としており、部分的にラス・防水紙の除去・再施工を伴うものである。
(1) 施工工程のフロー
施工工程のフロー図を解説図 4.4.2 に示す。ここでいう「下地処理」とは、「損傷・脆弱部分のモルタル、ラス、防水紙の除去および再施工」、「既存防水紙と新規防水紙の重ね部分の防水処理」、「既存モルタル断面の清掃」である。
また、「下地調整・養生」とは、「既存モルタル断面への吸水調整材の塗布」、「モルタルの塗付け」、「塗付けたモルタルの養生」である。

解説図 4.4.2

工程 1

下地処理

工程 2

※
下地調整・養生

工程 3

仕上塗材仕上げ部分塗り工法（工法 3-2）の施工工程フロー図(2) 使用材料① 下地処理に用いるラスは、JIS A 5505 に規定される質量 500g/㎡以上のメタルラスとする。
② 下地処理に用いる防水紙は、JIS A 6005 に規定される質量 430g/㎡以上のアスファルトフェ
ルトまたは同等のものとする。
③ 下地処理に用いる防水紙張付け用のステープルは、肩幅９㎜、足長 10 ㎜以上のものとする。
④ 下地処理に用いるラス張付け用のステープルは、肩幅 10 ㎜、足長 19 ㎜以上のものとする。
⑤ 下地調整に用いるモルタルは、JASS15M-102（既調合セメントモルタルの品質規準）に適合する既調合セメントモルタルまたは同等のものとする。
⑥ 下地調整に用いる吸水調整材は、日本建築仕上学会規格 M-101（セメントモルタル塗り用
吸水調整材の品質基準）に適合するものとする。
⑦ 仕上塗材仕上げに用いる材料は、JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するものまたは同等以上の性能を有するものとする。
⑧ 防水テープ39

(3) 施工方法① 下地処理ⅰ）損傷部分のモルタルおよびラス・防水紙の除去
・損傷部分のモルタルおよびラス・防水紙を除去する。
・既存モルタルの端部を 30 ㎜程度ケレン等で除去し、既存ラスを 30 ㎜程度現す。（解説図 4.4.3 参照）
・既存モルタルの断面は粗面とする。
・既存のモルタルおよびラス・防水紙を除去後、既存モルタル断面等の清掃を行う。
・ステープルの飛び出しがある場合は、抜き取る。抜取りが不可能なものについてはハ
ンマーで打ち込む。

既存ラス・防水紙を
30 ㎜程度残す。

解説図 4.4.3

既存ラス・防水紙の残し方

ⅱ）防水紙の張付け
・適当な大きさに切断した防水紙を除去した部分に張付ける。その際、新たな防水紙の上端は既存防水紙の下側に差込み、その他の箇所は新たな防水紙が既存防水紙の上側になるようにする。（解説図 4.4.4 参照）
・防水紙はたるみ、しわ等が生じないようにステープルで下地合板等に取付ける。ステープルの打付け間隔は要所に行う。

新規防水紙が下

新規防水紙
新規防水紙が上

既存防水紙
解説図 4.4.4

新規防水紙の張付け方

40ⅲ）防水テープの張付け
・既存防水紙端部（上側）および新規防水紙端部（その他 3 辺）に防水紙を張付け、下地合板等に水がまわらないように防水処理を行う。
ⅳ）ラスの張付け
・作業前確認として防水紙のしわ、たるみを確認し、状況によってはステープルの打ち増しを行う。
・ラスの張付けには必ずエアータッカーを用いて打付けること。
・新たに張付けるラスは、既存部分のラスと必ず重ね合わせてステープルで張り付ける。
・ステープルの打付け本数は、１㎡あたり 100 本以上（間隔は縦方向、横方向とも 100㎜以下）とする。
② 下地調整・養生ⅰ）吸水調整材の塗布
・既存モルタル端部に吸水調整材を塗布する。吸水調整材の希釈倍率、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、吸水調整材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
・吸水調整材は、モルタルの塗付け前までに乾燥状態にして置く。
ⅱ）モルタルの練り混ぜ
・モルタルの練り混ぜは、左官用ミキサー、電動ハンドミキサー等を用いて練り混ぜる。
・モルタルの調合、加水量、可使時間はモルタル製造所の工事仕様書または施工要領書
による。
ⅲ）モルタルの塗付け
・モルタルの塗付けは、既存のモルタルより盛り上がるようにコテ圧を掛けて空隙の無いように塗付ける。
ⅳ）モルタルの仕上げ
・モルタルの乾き具合をみはかり、コテ等を用いて表面を丁寧に仕上げる。
ⅴ）養生
・モルタルの養生期間は、モルタル製造所の工事仕様書または施工要領書による。
③ 仕上塗材仕上げⅰ）仕上塗材の調合、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、仕上塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅱ）仕上がりの色、模様、つや等は、見本帳または見本塗板と同様になるように仕上げる。
ⅲ）材料の保管や取扱い、施工にあたっての注意事項等は、仕上塗材製造所の施工要領書等
による。

41

4.5

全面塗り改修工法

全面塗り改修工法は、モルタル仕上げ外壁の全面的な損傷（欠損、浮き、ひび割れ等）の場合に適用する。モルタルの損傷状況に応じ、次のａ）およびｂ）の 2 種類に区分する。
a) 全面塗り改修工法（工法 4-1）
全面的にモルタルの上塗り層部分のみ改修を行う工法。
b) 全面塗り改修工法（工法 4－2）
全面的にラス・防水紙の補修を必要とする工法。
ａ）全面塗り改修工法（工法 4－1）
全面塗り改修工法（工法 4－1）では、全面的な「モルタルの下塗り・上塗り間での層間剥離（浮き）（下塗りセメントモルタルに不良が見られる場合は除く）」、「モルタルの 上塗り部分のみの脆弱化」、「ノンラスパネルと上塗りモルタルの層間剥離（浮き）」、「ノンラスパ
ネルに施工したモルタルの上塗り部分の脆弱化」に対する改修を対象としている。
なお、ノンラスパネルの交換を伴う改修は、先に専門家による造作を行った後、本工法を適用することができる。
(1) 施工工程のフロー
施工工程のフロー図を解説図 4.5.1 に示す。ここでいう「下地処理」とは、「全面の上塗
りモルタルの除去」、「既存モルタル断面および下塗りモルタル表面またはノンラスパネル
表面の清掃」である。
また、「下地調整・養生」とは、「既存モルタル断面および下塗りモルタル表面またはノンラスパネル表面への吸水調整材の塗布」、「モルタル等の塗付け」、「塗付けたモルタル等の養生」である。
工程 1

下地処理

工程 2

※
下地調整・養生

工程 3

仕上塗材仕上げ

解説図 4.5.1

全面塗り工法（工法 4-1）の施工工程フロー図(2) 使用材料① 下地調整に用いるモルタル等は、除去したモルタルの深さによって選択する。
・除去したモルタルの深さ 0.5～1.0 ㎜程度の場合
JIS A 6916（建築用下地調整塗材）C-1 に適合するもの。または、同等のもの。

42

・除去したモルタルの深さ 1.0～3.0 ㎜程度の場合
JIS A 6916 C-2 に適合するもの。または同等のもの。
・除去したモルタルの深さ 3.0 ㎜以上の場合
JIS A 6916 CM-1、CM-2 に適合するもの。または同等のもの。
・除去したモルタルの深さ 5.0 ㎜以上の場合
既調合軽量セメントモルタル（JASS15M-102「既調合セメントモルタルの品質規準」に該当するもの。または同等のもの。
・ノンラスパネルの表面に塗付けるモルタルは、ノンラスパネルの製造所が指定するモルタルを使用してもよい。
② 下地調整に用いる吸水調整材は、日本建築仕上学会規格 M-101（セメントモルタル塗り用
吸水調整材の品質基準）に適合するものとする。
③ 仕上塗材仕上げに用いる材料は、JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するものまたは同等以上の性能を有するものとする。
(3) 施工方法① 下地処理ⅰ）事前措置・施工を行うにあたり、近隣住民への配慮として防塵ネット等の設置による粉塵対策、騒音対策（防音ネット設置等、作業時間の制限等）を行う。
・屋根、開口部、水切板金等の汚損、損傷を防止する為、養生紙等 で覆うなどの養生を行う。
・モルタル片の落下の際、跳ねたモルタル片が窓ガラス等を破壊することが想定されるため、ダンボール紙、合板等で覆う。
ⅱ）既存モルタルの損傷部分、脆弱部分または浮き部分の除去
・既存モルタルの損傷部分、脆弱部分または浮き部分をケレン等で除去する。その際、既存モルタルの断面は粗面とする。
・既存モルタルの損傷部分、脆弱部分または浮き部分を除去した後、既存モルタル断面および表面またはノンラスパネル表面の清掃を行う。
② 下地調整・養生ⅰ）吸水調整材の塗布
・既存モルタル端部に吸水調整材を塗布する。吸水調整材の希釈倍率、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、吸水調整材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
・吸水調整材は、モルタル等の塗付け前までに乾燥状態にして置く。
ⅱ）モルタル等の練り混ぜ
・モルタル等の練り混ぜは、左官用ミキサー、電動ハンドミキサー等を用いて練り混ぜる。
・モルタル等の調合、加水量、可使時間はモルタル等の製造所の工事仕様書または施工

43

要領書による。
ⅲ）モルタル等の塗付け
・モルタル等の塗付けは、既存のモルタルより盛り上がるようにコテ圧を掛けて空隙の無いように塗付ける。
ⅳ）モルタル等の仕上げ
・モルタル等の乾き具合をみはかり、コテ等を用いて表面を丁寧に仕上げる。
ⅴ）養生
・モルタル等の養生期間は、モルタル等の製造所の工事仕様書または施工要領書による。
③ 仕上塗材仕上げⅰ）仕上塗材の調合、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、仕上塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅱ）仕上がりの色、模様、つや等は、見本帳または見本塗板と同様になるように仕上げる。
ⅲ）材料の保管や取扱い、施工にあたっての注意事項等は、仕上塗材製造所の施工要領書等
による。

44

b) 全面塗り改修工法（工法 4-2）
全面塗り改修工法（工法 4-2）では、全面的な「下塗りモルタル層まで達する損傷」、「モルタルの下塗り層の脆弱化」、「幅 0.3 ㎜以上のひび割れ」「下塗りモルタルに原因がある下塗りと上塗りとの間の層間剥離（浮き）」、「ラス・防水紙の損傷・劣化」に対する改修を対象としており、ラス・防水紙の除去・再施工を伴うものである。
(1) 施工工程のフロー
施工工程のフロー図を解説図 4.5.2 に示す。ここでいう「下地処理」とは、「全面のモルタ
ルの除去」、「全面のラス・防水紙の除去および再施工」、「既存モルタル断面の清掃」である。
また、「下地調整・養生」とは、「既存モルタル断面への吸水調整材の塗布」、「モルタルの塗付け」、「塗付けたモルタルの養生」である
工程 1

下地処理

工程 2

※
下地調整・養生

工程 3

仕上塗材仕上げ

解説図 4.5.2

全面塗り工法（工法 4-2）の施工工程フロー図(2) 使用材料① 下地処理に用いるラスは、JIS A 5505 に規定される質量 500g/㎡以上のメタルラスとする。
② 下地処理に用いる防水紙は、JIS A 6005 に規定される質量 430g/㎡以上のアスファルトフェ
ルトまたは同等のものとする。
③ 下地処理に用いる防水紙張付け用のステープルは、肩幅９㎜、足長 10 ㎜以上のものとする。
④ 下地処理に用いるラス張付け用のステープルは、肩幅 10 ㎜、足長 19 ㎜以上のものとする。
⑤ 下地調整に用いるモルタルは、JASS15M-102（既調合セメントモルタルの品質規準）に適合する既調合セメントモルタルまたは同等のものとする。
⑥ 下地調整に用いる吸水調整材は、日本建築仕上学会規格 M-101（セメントモルタル塗り用
吸水調整材の品質基準）に適合するものとする。
⑦ 仕上塗材仕上げに用いる材料は、JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するものまたは同等以上の性能を有するものとする。
(3) 施工方法① 下地処理ⅰ）事前措置・施工を行うにあたり、近隣住民への配慮として防塵ネット等の設置による粉塵対策、

45

騒音対策（防音ネット設置等、作業時間の制限等）を行う。
・屋根、開口部、水切板金等の汚損、損傷を防止するため、養生紙等で覆うなどの養生を行う。
・モルタル片の落下の際、跳ねたモルタル片が窓ガラス等を破壊することが想定されるため、ダンボール紙、合板等で覆う。
ⅱ）全面のモルタルおよびラス・防水紙の除去。
・全面のモルタルおよびラス・防水紙を除去する。
・既存モルタルの端部を 30 ㎜程度ケレン等で除去し、既存ラスを 30 ㎜程度現す。（解説図 4.5.3 参照）
・既存モルタルの断面は、粗面とする。
・損傷したモルタルの除去後、既存モルタル断面等の清掃を行う。
・ステープルの飛び出しが無いよう、抜取りを行う。抜取りが不可能なものについては
ハンマーで打ち込む。

既存ラス・防水紙を
30 ㎜程度残す。

解説図 4.5.3

既存ラス・防水紙の残し方

ⅲ）防水紙の張付け
・防水紙を除去した部分に張付ける。
・防水紙はたるみ、しわ等が生じないようにステープルで下地合板等に取付ける。ステープルの打付け間隔は要所に行う。
ⅳ）ラスの張付け
・作業前確認として防水紙のしわ、たるみを確認し、状況によってはステープルの打ち増しを行う。
・ラスの張付けには、必ずエアータッカーを用いて打付けること。
・新たに張付けるラスは、既存部分のラスと必ず重ね合わせてステープルで張り付ける。
・ステープルの打付け本数は、１㎡あたり 100 本以上（間隔は縦方向、横方向とも 100㎜以下）とする。
② 下地調整・養生ⅰ）吸水調整材の塗布
・既存モルタル端部に吸水調整材を塗布する。吸水調整材の希釈倍率、所要量、塗り回

46

数、間隔時間、塗付け方法は、吸水調整材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
・吸水調整材は、モルタルの塗付け前までに乾燥状態にして置く。
ⅱ）モルタルの練り混ぜ
・モルタルの練り混ぜは、左官用ミキサー、電動ハンドミキサー等を用いて練り混ぜる。
・モルタルの調合、加水量、可使時間は、モルタル製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅲ）モルタルの塗付け
・モルタルの塗付けは、既存のモルタルより盛り上がるようにコテ圧を掛けて空隙の無いように塗付ける。
ⅳ）モルタルの仕上げ
・モルタルの乾き具合をみはかり、コテ等を用いて表面を丁寧に仕上げる。
ⅴ）養生
・モルタルの養生期間は、モルタル製造所の工事仕様書または施工要領書による。
③ 仕上塗材仕上げⅰ）仕上塗材の調合、所要量、塗り回数、間隔時間、塗付け方法は、仕上塗材製造所の工事仕様書または施工要領書による。
ⅱ）仕上がりの色、模様、つや等は、見本帳または見本塗板と同様になるように仕上げる。
ⅲ）材料の保管や取扱い、施工にあたっての注意事項等は、仕上塗材製造所の施工要領書等による。

47